ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล้งด์ปอชโซลาน
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล้งด์
ปอชโซลาน มาตรฐานเลขที่ มอก. 849-2556

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล้งด์ปอชโซลาน พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลเมื่อผ่านกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้แก้ไขหมายเลขอารฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในวรรคสองของประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๖) ออกรายความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่องยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล้งด์ปอชโซลาน
ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น “มาตรฐานเลขที่ มอก. 849 - 2566”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน 2.1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล้งด์
ปอชโซลาน และบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4528 (พ.ศ. 2556) ออกรายความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล้งด์ปอชโซลาน และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน

“2.1 “ปูนซีเมนต์โปร่งแล้งด์ปอร์ตลอน (Portland pozzolan cement) ‘หมายถึง’
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่ได้จากการบดปูนเม็ดของปูนซีเมนต์ตาม มอก.15 กับปอร์เซลาน
หรือการผสมปูนซีเมนต์ตาม มอก.15หรือ มอก.2594 กับพอเชโซลานที่ละเอียด
หรือทั้งการบดและการผสม โดยอาจเติมส่วนผสมเพิ่มเพื่อให้มีสมบัติตามที่ต้องการ”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน 2.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์
ปอร์ซิโลลาน แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์ปอร์ซิโลลาน ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน 2.3 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์
ปอร์ซิโลลาน แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์ปอร์ซิโลลาน ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน 4.1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์
ปอร์ซิโลลาน แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕٩) อธิการความใน
พระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕០១ เรื่อง การเลิกและกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และใช้ความต่อไปนี้แทน

“4.1 “ปูนซีเมนต์”

ปูนซีเมนต์ให้เป็นไปตาม มอก. 15 มอก.หรือ มอก.2594"

ข้อ ส’ให้ยกเลิกความใน4.2ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์
ปอร์ซิโลลาน แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ‘528 (พ.ศ.",556) อธิการความใน
พระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.
เรื่อง การเลิกและกำหนดมาตรฐาน
ผิดกฎหมายใหม่ มาตรฐานใหม่
ผู้ใดทำลายหลักฐานสำคัญโดยมูลเหตุ

หน้า ๒๘

เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

# “ตารางที่ 1 ลักษณะทางเคมี (ข้อ 5.1)
<table>
<thead>
<tr>
<th>รายการที่</th>
<th>ลักษณะ</th>
<th>เกณฑ์ที่กำหนด</th>
<th>วิธีทดสอบตาม</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ไม่มากกว่า ร้อยละ</td>
<td>6.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO₃⁻)¹ ไม่มากกว่า ร้อยละ</td>
<td>4.0</td>
<td rowspan="2">มอก. 2752 เล่ม 18</td>
</tr>
<tr><td>3</td>
<td>การสูญเสียเนื่องจากการเผา ไม่มากกว่า ร้อยละ (เศษส่วนโดยมวล)</td>
<td>5.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
The table above provides data related to chemical properties or analysis, specifically focusing on MgO and SO₃⁻ contents under different conditions. The text below discusses the implications of these findings.

หมายเหตุ
1) ในกรณีที่มีปริมาณซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เกินเกณฑ์ที่กำหนด ปริมาณเหล่านี้จะถูกนำไปคำนวณเพื่อหาปริมาณเฉลี่ยของซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (optimum SO₃⁻). จากความผิดปกติในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบหาปริมาณเหมาะสมที่สุดของซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ โดยวิธีความต้านแรงอัด (infiltration resistance test) เป็นไปตาม ASTM C563. มีค่าอยู่ระหว่าง 0.5% และปริมาณแคลเซียมซัลเฟตในมอร์ตาร์ที่อายุ 24 h ± 15 min. จากความผิดปกติในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการสกัดซัลเฟตจากน้ำในมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ปราศจากน้ำ (infiltration resistance test) เป็นไปตาม ASTM C265. มีค่าอยู่ระหว่าง 0.5 g/L.

ข้อควรระวัง
ข้อ 11 ในรายงานเกี่ยวกับการทดลองทางเคมี มูลค่าของสารประกอบที่ใช้ในการทดลองอาจมีผลกระทบต่อผลของการทดลอง

วารสารที่ 2 ลักษณะทางฟิสิกส์

| รายการที่ | คุณลักษณะ | หน่วย | เกณฑ์กำหนด | วิธีทดสอบตาม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ความอยู่ตัว (soundness) ทดสอบโดยวิธีอัตโนมัติ (autoclave) การขยายตัวไม่มากกว่า ร้อยละการหดตัวไม่มากกว่า 2 ร้อยละ | - | IP | IP(MS) | IP(MH) | IP(HS) | IP(LH) |
| 2 | ระยะเวลาก่อตัว ทดสอบแบบไวแคต (Vicat test) การก่อด้วยระยะเท้าไม่น้อยกว่าการก่อด้วยระยะปลายไม่มากกว่า | min | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |
|    |    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |

### Footnotes and Annotations:
- มอก. 2752 เล่ม 11
- มอก. 2752 เล่ม 9
- AASTM C1702

ตารางที่ 2 ลักษณะทางฟิสิกส์ (ต่อ)

| รายการที่ | คุณลักษณะ | หน่วย | เกณฑ์กำหนด |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | การหดตัวแห้ง (drying shrinkage) ไม่มากกว่าร้อยละ | - | IP | IP(MS) | IP(MH) | IP(HS) | IRLH) |
| 7 | ความต้านแรงอัด ไม่น้อยกว่า อายุ 3 d MPa | MPA | 13.0 | 11.0 | 10.4 | 11.0 | - |
|    | อายุ 7 d MPa | MPA | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 11.0 |
|    | อายุ 28 d MPa | MPA | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 21.0 |
|     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8    | การขยายตัวของมอร์ตาร์ไม่มากกว่า3)ร้อยละ อายุ 14 d -      อายุ 56 d -        |
|    |     |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |

วิธีทดสอบตาม มอก. 2752 เล่ม 12

ข้อ 9.3

ข้อ 9.4

มอก. 2752 เล่ม 25

หมายเหตุ 1) ใช้ในงานที่ไม่ต้องการกำลังสูงในช่วงแรก หรือ ใช้ในงานก่อสร้างคอนกรีตที่ต้องการให้เกิดความร้อนต่ำเมื่อทำ
ปฏิกิริยากับน้ำ
2) ชินทดสอบต้องคงตัวและแข็งและไม่เกิดการบิดเบี้ยว แตก เป็นหลุม หรือแยกตัวเมื่อนำไปทดสอบ
การขยายตัวโดยวิธีอโตเคลฟ
3) การขยายตัวของมอร์ตาร์เป็นเกณฑ์ที่กำหนดเลือกทดสอบเมื่อผู้ซื้อร้องขอ และจะทดสอบ เมื่อปูนซีเมนต์
ใช้กับมวลผสมชนิดที่มีปฏิกิริยากับด่าง (alkali-reactive aggregate)
4) การทดสอบชนิด IP(HS) หากผลการทดสอบที่อายุ 180 d เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต้องทดสอบ
ที่อายุ 365 d หากผลทดสอบที่อายุ 180 d ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ทดสอบที่อายุ 365 d
เมื่อผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ถือว่ายอมรับ
5) การทดสอบความทนต่อสารละลายโซเดียมซัลเฟต ให้ทดสอบและรายงานในกรณีที่ผู้ซื้อร้องขอ
6) การทดสอบความละเอียด ให้ทดสอบและรายงานในกรณีที่ผู้ซื้อร้องขอ โดยหาปริมาณที่ค้างบนเร่ง 45 µm
(ISO) หรือ No. 325 (ASTM) โดยวิธีเปียก การทดสอบให้เป็นไปตาม มอก. 2752 เล่ม 4 และหาพื้นที่
ผิวจำเพาะเป็นตารางเซนิติเมตรต่อกรัม โดยเครื่องแอร์เพอร์มีอะปิลิตแบบเบลน (Blaine air permeability apparatus) การทดสอบให้เป็นไปตาม มอก. 2752 เล่ม 6"
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน 6.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ปอซโซลาน แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกรายความใน
พระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตลันด์ปอซโซลาน ส่วนวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ว่าความต่อไปนี้แทน
“6.2 หากมิได้กล่าวไว้อย่างอื่น ในข้อความของมอร์เตอร์แลนด์ปอซโซลานที่บรรจุดังสำหรับจำหน่าย
ให้มีมวลสุทธิถุงละ 50 kg และไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลากระบ"
ข้อ ๑๓ หากมีความใน 9.1 จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มูลชีเมนต์ปอร์ตลันด์
ปอซโซลาน นอกจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกรายความใน
พระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มูลชีเมนต์ปอร์ตลันด์ปอซโซลาน ส่วนวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕٩ และให้ใช้ว่าความต่อไปนี้แทน
“9.1 มาตรฐานอากาศในมอร์เตอร์
ให้ปฏิบัติตาม มอก. 2752 เล่ม 13 โดยใช้น้ำความหนาเน้นสัมพัดธ์เท่ากับ 3.15
ถ้าหากมีค่าแตกจากไปจากค่า ±3.15 เกินกว่า +0.05 จะใช้น้ำค่าที่แทจริงในการคำนวนหาปริมาณ
อากาศในมอร์เตอร์
\[
V_{AIR} = \frac{100}{mm(100/\sigma_c)+150.94+P}
\]
(2000+4P)
เมื่อ V_{AIR} C_{c} mm P